钻石净度

钻石净度为钻石视觉上的洁净程度，为钻石4C标准之一。影响其等级的瑕疵分为二者，内部的瑕疵称为内含物（英语：inclusion ），表面的缺陷称为表面瑕疵（英语：blemish ）。评鉴钻石净度的准则，包括了上述瑕疵的数量、大小、种类、位置、明显度等对钻石整体外观的影响程度。钻石净度的评级必须在十倍放大镜（Triplet lens）检视下进行。
内含物可能为包覆在钻石内的其他矿物晶体，或者本生的晶体缺陷呈现雾状白色。而大部分的钻石都含有极细微的内含物，不影响钻石本身的美感，也无法由肉眼观察。但较大的内含物会阻碍光线在钻石内穿透，影响钻石的闪耀程度。靠近或延伸至表面的裂纹有可能受应力而加长增深，甚至崩裂。
净度等级越高，钻石的价格也就随之增高。此外，内含物记载钻石形成时的地质环境，并可作为分辨真伪、天然或合成钻石的依据。

**内含物及表面瑕疵**
内含物又称为内部特征，表面瑕疵又称为表面特征，乃因珠宝产业避免使用负面词语，且每一颗钻石都有属于自己独一无二的特征。

**内含物**
瘀痕 Bruise : 伴随有根状羽裂纹的撞击区域，由侧刻面观察，瘀痕呈现向内部放射的棉絮构造。
*洞痕 Cavity : 触及钻石表面的晶体掉落或在切磨过程中所留下的坑洞。
*缺口 Chip : 钻石表面上的浅开口，通常为圆弧状，特指在钻石切磨完成后才发生的损伤。
*云状物 Cloud : 由许多紧聚的针点组成，聚集一起时呈雾白或灰状，或似一团白色粉末。过大且浓的云状物会降低钻石的透明度，进而影响亮光及美感。
*羽裂纹 Feather : 泛指钻石内的任何破裂纹。
*含晶  Included crystal : 包裹在钻石内部的矿物晶体。
*内凹天然面 Indented natural : 钻石原矿的表皮上可能有三角形或平行凹槽的生长印记，在加工后未去除而陷于刻面之下。
*内部孪晶纹 Internal graining : 钻石晶体生长不规则所产生，其外貌可为多条平行直线、歪斜线或波浪曲线。
*晶结 Knot :内部延伸至表面刻面的钻石晶体。晶结和宿主钻石成长方向不同，会造成抛磨加工的困难。
*针状物 Needle : 钻石内部所含的细长晶体。针状物可能为白色或暗色。
*针点 pinpoint : 为很小的晶体，10倍放大下看似小点，针点通常为白色，但偶也呈黑色。
*雷射洞 Laser drill hole : 改善钻石深色内含物外观的一种处理痕迹。使用雷射光束，由钻石表面钻孔至内含物，若内含物未被雷射光破坏，则会沿者雷射造成的细小孔洞注入酸液，将深色内含物加以漂白，以改善钻石的视觉净度。

**表面瑕疵**
磨损痕 Abrasion : 是刻面棱线上一系列极细微的小缺口，棱线呈现白雾状。磨损痕多因不细心地安置多项珠宝，致使其相互磨擦所成。
*刮痕 Scratch : 表面细小白雾线，可为直线或曲线。
*小缺口 Nick : 小型不具明显深度开口，通常出现在腰边或刻面棱线上。小缺口比缺口更小、更浅。
*抛光线 Polish line : 抛光后所留下轻微的平行纹路，白色或透明。发生于任何刻面，但不会越过棱线。
*白点 Pit : 似小白点的细小开口。
*蜥蜴皮 Lizard skin : 已切磨的钻石刻面上如波浪或涟漪状连续凸起区域。
*天然面 Natural : 钻石原石部份的表皮未去除而保留在成品上。
*额外刻面 Extra facet : 不再钻石的原始刻面设计中，多磨出来的小刻面。通常是因为试图磨掉某一表面特征，或是切磨过程的小误失。
*粗糙腰围 Rough girdle : 不规则满布小凹坑或粒状的腰围表面。
*表面挛晶纹 Surface graining : 已磨钻石表面上一道或多道透明线，钻石晶体结构不规则所产生。表面孪晶纹与内部孪晶纹具关联性，并可能同时出现。

**分级**

**美国宝石学院 (GIA)**

**GIA钻石净度级别**
GIA钻石净度标准，分为6个类型，11个等级
，如下:
*无瑕级 (FL) 在10倍放大镜下观察，钻石没有任何内含物或表面瑕疵
*内无瑕级 (IF) 在10倍放大镜下观察，钻石内部没有任何内含物，而表面有微不足道的瑕疵，可借由磨光去除。
*极轻微内含级  (VVS) 在10倍放大镜下观察，钻石内部有极微细的瑕疵，即使是专业鉴定师也很难看到。
*轻微内含级  (VS) 在10倍放大镜下观察，钻石的瑕疵可见，但非常微小。
*微内含级 (SI) 在10倍放大镜下观察，钻石有清晰可见的瑕疵。
*内含级 (I) 瑕疵在10倍放大镜观察下非常明显，肉眼观察亦可看见，并且影响了钻石的坚固度或透明度和闪亮度。

**=GIA钻石净度评级流程=**
GIA实验室配有珠宝显微镜，具备无段变焦功能、暗场照明、头照灯等等功能。观察钻石内部应使用暗场照明，只允许反射光进入显微镜光学系统，遮蔽直射光，使背景黑暗，以利观察。
评级前应先彻底清洁过，鉴定师以镊子夹住钻石腰围，检查桌面及底尖，然后再以镊子夹住桌面及底尖，检查侧面。每当一刻面检察完毕，即调整钻石角度及位置，检查下一处刻面。
使用暗场照明发现瑕疵后，切换至头照灯以确定瑕疵的位置在钻石表面或内部。鉴定师可以用较高的放大倍率确定瑕疵的种类并制图，但最终检查仍以十倍倍率放大评估整体外观。

**美国宝石协会(AGS)**
美国宝石协会以数字0至10划分钻石净度，可大至对应于GIA评级系统。无瑕级与内部无瑕级皆为等级0，但会注记是否有外部瑕疵。极轻微瑕级至轻微内含级分别对应数字1至4，数字5至10细分微内含级及内含级之类型。

**欧洲宝石学院(EGL)**
欧洲宝石学院在SI2及I1之间增添SI3等级，此等级常常被解读为I1等级中内含物较不易被肉眼察觉者。

**净度评级考量因素**
净度评级是由专业评级师在十倍放大镜下，对钻石净度做出整体评估。评级师会找寻钻石中的内含物，并考量五项因素:数量、大小、种类、位置、明显度，加以评级。净度评级会以最醒目的数个瑕疵作为主要判断因素，次要的瑕疵并不影响等级，但仍会被绘制于鉴定书上。
未镶嵌的裸钻才能做出精确的净度评级，因镶材会遮掩部分的瑕疵，并阻碍光线照明。

**大小**
通常瑕疵尺寸愈大愈易察觉，愈易察觉则影响等级愈大。

**数量**
一般而言，瑕疵数量愈少，影响等级愈小。

**位置**
瑕疵的位置亦会影响观察的难易度，在桌面(table)下的内含物最容易被观察，尤其是位在桌面下靠近亭部(pavilion)处，同一内含物会反射数次同时进入视野，严重隐响外观。相较之下，靠近腰部(girdle)的内含物则不易被观察，从亭部观察又比从冠部(crown)观察容易。
此外，延伸至冠部或腰部的较大羽裂纹、晶结、含晶会严重影响净度评级，乃因上述瑕疵可能因外力撞击造成羽裂纹更深、晶体掉落。有以上此种风险的钻石会被评为内含级(I)。

**种类**
瑕疵分为内部及外部，含有外部的'表面瑕疵'，则等级为'内无瑕级'以下；含有内部的'内含物'，等级为'极轻微内含级'以下。部分种类的瑕疵会影响钻石的坚固，钻石可能有破损的风险。

**明显度**
内含物因对比钻石本体可被观察，称为"明显度"。通常颜色愈深的内含物愈易观察，而降低净度评级，例外:黑色针点通常较白色针点不易看见。

**稀少性**
钻石原矿中约20%可作为珠宝，其余80%因不够干净而用于工业用途。作为珠宝产品的钻石大多数含有肉眼可观察的瑕疵，净度愈高的钻石相对愈稀少。在距离约十五公分(近点距离)由肉眼观察而未能发现瑕疵者，称为目下无暇(eye-clean)。

**净度优化处理**
常见的净度优化处理包含雷射钻孔处理及裂缝填充处理。
雷射钻孔处理:从钻石表面以雷射烧出一个直达内含物的小洞，或者加热局部区域制造裂隙，再加以酸洗内含杂质。
裂缝填充处理:将折射率近似于钻石的物质填充至具有裂缝中，使羽裂纹不易观察。
GIA接受评级经雷射钻孔处理的钻石，但不接受评级经裂缝填充处理的钻石，因雷射钻孔为不可逆的永久变化，然而加热会破坏填充物质，经常发生于镶嵌时使用焊枪。钻石若经优化处理，贩售方应主动告知买家。

**参考文献**
樊成着，《钻石鉴定全书》，布克文化出版事业部，台北市，2014，ISBN 9789865728182